ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
663 
ver el Sr. JS'avia y yo, hace tener desconfianza en encontrar un 
agente químico que la destruya y dé al oro el estado libre nece- 
sario para su amalgamación.)) 
Eecordando que la producción media anual de oro de las minas 
guanajuatenses es de 400,000 pesos, se comprende la gran impor- 
tancia que tiene cualquiera mejora destinada á salvar de la pér- 
dida, alguna porción de los 150 á 200,000 pesos de oro que por año 
se escapan entre los desperdicios de las haciendas. 
He demostrado ya con guarismos, que fuera de la porción de 
oro recogida en los arrastres, una pequeña parte se colecta con la 
plata del patio, y otra con los asientos de la última tina del lava- 
dero, y con los de las planillas, siguiendo el método guanajuaten- 
se de beneficio. En el Distrito minero de Pinos, en el Estado de 
Zacatecas, en donde los minerales argentíferos son de más eleva- 
da ley media en oro que los do Guanajuato, he podido convencer- 
me de que cuando el tratamiento lo permite, es aún posible reco- 
ger una notable proporción del metal precioso amarillo, después 
de la amalgamación en los arrastres y antes de la del patio. 
En efecto, en Pinos, al rendirse la molienda en las tahonas (sin 
llegar á ser tan fina como en Guanajuato, supuesto que se porfi- 
rizan de 9 á 10 quintales por tahona sencilla de una muía y de 
dos piedras voladoras, en dos descargues en las 24 horas, tratán- 
dose de minerales blandos) pasan las lamas á lo que se llama el 
deslame, con el fin de separar por suspensión en el agua, el polvo 
impalpable del polvo más grueso ó sea de las cabecillas ó jales: 
estos se apartan para concentrarlos en planillas, y los asientos 
que producen con plata verde (ioduro y bromuro de plata), se re- 
cogen para someterlos á la amalgamación de cazo. La plata ob- 
tenida por este tratamiento, tiene generalmente de 12 á 20 milé- 
simos de oro, miéntras que la do las tortas, procedente de las la- 
mas del deslame y de los jales desechados de las planillas, y reu- 
nidos de nuevo en el patio, únicamente acusan por lo general 2 
milésimos. 
La comparación de los sistemas seguidos en Guanajuato y en 
Pinos, parece revelar, que una porción del oro que se escapa de 
la amalgamación en los arrastres, es aun susceptible de recogerse 
en notable proporción, mediante la elevación de la temperatura 
hasta la ebullición, la fricción sin molienda (entre el fondo de co- 
